-376- 



Mineralogie. 



Der Schizolith krystallisirt monoklin. Deutlich ausgebildete Krystalle 

 fehlen. Die säuligen Gestalten zeigen zwei deutliche Blätterbrüche, die 

 unter 85° 32' gegen einander geneigt sind. Wählt man mit Eücksicht auf 

 den Pektolith, mit dem der Schizolith verwandt scheint, jene Blätterbrüche 

 zu OP (001) und ooPrö (100) , so entspricht die an einzelnen Säulen be- 

 obachtete längs- und quergerichtete Combinationsstreifung zwei Ortho- 

 hemidomen und einem Prisma, nämlich Pöö (101), 2Pöö (201) und 

 00P6 (610). Die Krystalle sind nach Axe b gestreckt. Gemessen wurde 

 (100) : (101) == 129° 30', (100) : (610) == 169° 11', (001) : (TOI) = 136° 2'. 

 Daraus folgt a : b : c = 1,1.496 : 1 : 1,0343, ß = 85° 32'. Ferner (100) : (201) 

 = 151° 8' gemessen, 149° 56' berechnet; (001) : (201) — 114° 24' gemessen, 

 115° 36' berechnet (am Pektolith ist a : b : c = 1,1140 : 1 : 0,9864, ß = 84° 40'). 



Ebene der optischen Axen senkrecht auf ooPc» (010); Winkel der 

 optischen Axen = 82° 40' für Na-Licht. Doppelbrechung auf ooPöö (100) 

 gemessen = 0,02711 (Na). Axe b = c. Auslöschungsschiefe c : 6 = 13° 8' 

 im spitzen Winkel ß. Optisch positiv (+). Spec. Gew. = 3,089. H. == 5— 5J. 



Die von Chr. Christensen ausgeführte Analyse ergab I, der For- 

 mel 15 (Si, Ti) O 2 . 10 (Ca, Mn, Fe, Ce) O . 4 (Na, H) 2 O entspricht II , der 

 Formel 3 (Si, Ti) O 2 . 2 (Ca, Mn, Fe, Ce) O . (Na, H) 2 O entspricht in (inwie- 

 fern? Ref.). 



Molecüle 



85 ' 10 \ 85 95 

 0,85 | ö5 ' yö 



0,91 als CeO 



3,87 



18,15 



34,79 



17,24 



7,56 





1 



SiO 2 . . 



. . 51,06 



TiO 2 . . 



. . 0,68 



Ce 2 3 . . 



1,47 



FeO . . 



. . 2,79 



MnO . . 



. . 12,90 



CaO . . 



. . 19,48 



Na 2 . . 



. . 10,71 



H 2 . . 



. . 1,36 





100,45 



57,7 



24.8 



II 



ni 



51,46 



49,97 



0,69 



0,67 



1,41 



1,36 



2,80 



2,70 



12,91 



12,50 



19,50 



18,90 



9,96 



12,36 



1,27 



1,54 



100,00 



100,00 



Wahrscheinlich ist demnach die Formel : 15 (Si Ti) O 2 . 10 (Ca, Mn, Fe, Ce) . 



4 (Na H) 2 oder schematisch 15 Si O 2 . 10 R . 4 B 2 0. Auf die allgemeine 



ii i 



Formel des Pektoliths 3 SiO 2 . 2R0 . R 2 passen die Analysenergebnisse 

 nicht gut. Entsprechend verhält es sich mit den krystallographischen 

 Eigenschaften, so dass der Schizolith vom Pektolith zu trennen ist. 



Als würfelähnliche Krystalle bezeichnete Flink (dies. Jahrb. 1900. 

 I. - 350 -) vorläufig ein Mineral aus Pegmatit von Naujakasik, das so viel 

 Ähnlichkeit mit Schizolith zeigt, dass es als Varietät von ihm betrachtet 

 werden muss. Verf. bezeichnet es als Schizolith- Varietät A. Sie bildet 

 Gruppen sehr kleiner würfeliger bis tafeliger Krystalle, die z. Th. in 

 Hohlräumen frei hineinragen. Sie sehen braun aus, haben Fett- bis Glas- 

 glanz und sind nur in dünnen Platten durchsichtig. Zwei deutliche 

 Blätterbrüche bilden 85° ca. miteinander. Weitere Messungen waren nicht 

 möglich wegen der Unvollkommenheit der Krystalle. Ebene der optischen 

 Axen ist parallel zur Kante des Blätterbruchs. Spec. Gew. = 3,084. 



